8S5 



blootgesteld, waarbij zich het lood metaalachtig afscheidde 

 en na bekoeling uit het kroesje genomen kon worden. Door 

 deze wijze van bewerking is gemiddeld 70 ten honderd lood 

 te verkrijgen, hetwelk, aangezien het zuiver is, een zeer ge- 

 schikt handelsartikel zoude kunnen uitmaken. Het lood heeft 

 een soortelijk gewigt van 11,2 en bezit voorts alle eigenschap- 

 pen van zuiver lood. 



KOPEK ERTSEN. 



4 ste soort, afkomstig van Gimboelan , laras Soclit ajer , 

 distrikt XX Kottas. 



De erts vertoont eene zware, kompakte, kristalachtigc, cenig- 

 zins verweerde massa, van gemengd blaauwachtig groene kleur, 

 bevat vele glinsterende, bont aangeloopene ertsdeelen van eene 

 staalblaauwe tot in het violette gaande kleur. Dij sommige exem- 

 plaren heeft de steensoort de bovenhand; ook vindt men hier 

 en daar kleine hoeveelheden van koperkies, kennelijk aan zij- 

 ne eenigzins bont aangeloopene, eigenaardige geelkoper-kleur. 

 Fijn gewreven geeft de erts een graauwgroen poeder. Het soor- 

 telijk gewigt is gemiddeld 4,48. 



Voor de blaasbuis verhit, ontwikkelt de erts zwaveligzuur, 

 smelt, alhoewel moeijelijk, tot eene staalgraauwe massa van zwak 

 magnetische eigenschappen. In een cilinderglaasje verhit, wordt 

 slechts weinig water uitgedreven, terwijl er geen subiimaat was 

 waar te nemen. Door roostering in een open glazen buisje 

 was, behalve de ontwikkeling van eenig zwaveligzuur en wa- 

 ter, niets bijzonders te ontdekken. De erts op zichzelven ver- 

 andert niet de wijngeestvlam, doch met zoutzuur bevochtigd, 

 werd de vlam blaauw en allengskens groenachtig. Met borax vormt 

 de erts in de oxydatievlam eene, heet donkerbruine, na bckoe- 

 ling groen doorschijnende parel, die in de herleidingsvlam of 

 met wat tin behandeld, bruinrood gekleurd werd. De erts, met 

 soda op kool behandeld, gaf eene gesmoltenc massa, welke 

 vele pietbare metaalkogeltjes bevat. 



